{ Ws ) 



» On commence d'abord par chauffer le moufle à ce point que la ten- 

 sion de l'oxygène dégagé soit de 3o à 4o centimètres et revienne au 

 même point lorsqu'on a vidé, avec la pompe de Geissler, plusieurs fois 

 l'appareil. On est sûr alors que la composition de l'oxyde d'iridium non 

 décomposé ne varie plus. Puis on diminue avec le robinet l'écoulement de 

 l'huile de houille, jusqu'à ce que la pression de l'oxygène ne soit plus que 

 de quelques millimètres et reste constante. On la note et l'on détermine la 

 température. 



» On augmente alors successivement l'écoulement de l'huile pour obtenir 

 des températures plus élevées et des tensions de dissociation plus fortes; 

 on les note quand elles sont devenues constantes. 



» On trouve ainsi les nombres suivants : 



Tenipératiii-es. Tensions de dissociation. 



ni m 



823,8 5, 



ioo3,3 203,27 



1112,0 710,69 



I 139,0 745,00 



» Si, lorsqu'on a atteint une température et une tension déterminées, 

 on enlève de l'oxygène au moyen de la pompe de Geissler, on voit le mer- 

 cure revenir à la tension initiale, pourvu, bien entendu, qu'il reste de 

 l'oxyde d'iridium non décomposé. La tension de dissociation de cet oxyde 

 dépend donc seulement de la température. 



» Si l'on élève la température au-dessus de iiSg degrés, la tension de 

 dissociation dépassant bientôt celle de l'atmosphère, l'oxygène se dégage 

 rapidement au travers du mercure; quand tout dégagement a cessé, on fait 

 le vide, et, en retirant la nacelle qui contenait l'oxyde du tube refroidi, on 

 y trouve de l'iridium métallique et réduit par conséquent, par la seule 

 action de la chaleur. 



» La tension de l'oxygène dans l'air étant de i5a millimètres environ, 

 il résulte des nombres cités plus haut qu'à une température inférieure 

 à ioo3°,3 l'oxyde d'iridium se décompose à l'air libre et par conséquent 

 qu'à cette température ou à toute autre plus élevée, l'iridium est absolu- 

 ment inoxydable dans l'air. 



» Quand on casse le tube de porcelaine où l'oxyde a été chauffé, on re- 

 marque qu'il est tapissé, aux endroits peu chauffés, d'une couche très-mince 

 d'oxyde bleu d'iridium, ce qui démontre une légère volatilité de cet oxyde, 

 aux températures relativement basses auxquelles il peut exister. Au-de.ssus 



